228 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



piso general ; se le echa agua para enfriarlo y para oxidar aún más 

 los ejes; por úilimo se extrae'cle allí con rastrillosy palas y se carga 

 en carritos. 



Tratamiento de las matas de ley menor que 50 por ciento. — Una 

 vez tostadas las malas- bronces, se someten á una fusión reduclora 

 en un horno de reverbero para elevarla á 50 por ciento y más si es 

 posible, esto es, para obtener mata blanca. 



Los hornos son de 18 piesdeejemayory 12 de eje menor, iguales 

 en sus disposiciones á los hornos para mata bronce; lo único que los 

 difíjrencin son las proporciones, pues en los que estudiamos la rela- 

 ción de la superficie del hogar á la de la plaza es de Vio- 

 Una vez efectuada la fusión reductora y separada la mata blanca 

 de las escorias, éstas se hacen correr en moldes de tierra y no se 

 arrojan^ pues contienen granallas de eje. Las malas fundidas salen 

 conducidas hacia el convertidor por un canal de fierro revestido 

 interiorraenle de material refractario. Basta inclinar el convertidor, 

 colocar el extremo de! canal dentro de la abertura circular superior 

 y abrir la puerta de los ejes, para que éstos corran dirigiéndose al 

 convertidor. 



Los ejes que salen son por lo menos de 50 por ciento de ley, y se 

 tratan direcíamenle en los convertidores. 



Tratamientos de las matas de 50 por ciento para cobre metálico 

 de 98 por ciento. Convertidores Manhes. — Por el antiguo procedi- 

 miento inglés las matas con ley de 50 por ciento aproximadamente, 

 había que tratarlas de nuevo en hornos de reverbero por una serie 

 de toslados y fusiones reduclivas, que producían matas más y 

 más ricas y permitían la eliminación de todos los elementos 

 extraños, sea bajo forma de escorias ó de compuestos volátiles 

 arrastrados por las llamas. En la suposición de una mata ya bas- 

 tante rica, se trataba nuevamente en reverbero para eliminarle 

 completamente lodo su azufre tratándola á muerte. Después de esto 

 se procedía á la fundición para reducir el óxido de cobre formado 

 por el tostado y escorificar el resto de fierro. 



Como se ve, los procedimientos de fabricación del cobre negro 

 exigían operaciones numerosas y un gasto considerable de combus- 

 tible. Por esto hasta los últimos años la metalurgia del cobre sólo 

 se había desarrollado en los países en que los combustibles eran 

 baratos. 



Numerosos ensayos se han efectuado para remediar estos incon- 

 venientes; los hornos se han agrandado, se han generalizado los 



